414 CHANGEMENTS DANS 
avec refroidissement à l'air, pouvait renseigner sur la partie 
purement thermique de l’action du recuit. Ce retour a été 
effectué pour toutes les barres, et il a conduit à des résultats qui 
ont montré une suite logique du recuit à la trempe. 
Résultats. — Les deux tableaux qui suivent condensent les don- 
nées acquises au cours de ce travail ; on ya joint, pour compléter 
l'exposé, ceux qui se rapportent à l’invar, et dont la justification 
se trouve dans le mémoire antérieur consacré à cet alliage. 
Partant de la dilatabilité vraie à 20° ou du coefficient B à la 
même température', on a inscrit, dans la suite des tableaux, les 
écarts que présente chacun des coefficients pour les états 
recuit, trempé et trempé puis étiré. Pour le premier de ces états, 
les indications « apparent » et « réel » se rapportent, la première 
aux résultats immédiats des mesures sur les tiges recuites, la 
seconde aux différences, prises en revenant en arrière, entre 
l'état naturel après recuit et ce dernier état. Lorsque les tiges 
ont subi deux recuits successifs, on n’a inscrit au tableau que les 
résultats du second. 
L'examen des résultats inscrits dans les tableaux montre qu’en 
dépit de quelques irrégularités, ils présentent une suite assez 
continue pour permettre d'en établir nettement les caractères. 
Pour le coefficient «, le phénomène, maximum pour l’invar, 
s'atténue dans les deux sens. Du côté des hautes teneurs, il tend 
graduellement vers zéro, en même temps que l’anomalie elle- 
même ; pour l’alliage de la plus haute teneur, les changements 
trouvés excèdent de très peu. en effet, l'incertitude des rnesures. 
Vers les basses teneurs, au contraire, le phénomène se renverse 
dans la même région que l’anomalie. 
Ainsi, l’action des traitements se révèle comme intimement 
liée à l’anomalie; elle permet de penser que cette action sera 
inappréciable pour les métaux ou alliages dont la dilatation suit 
les lois ordinaires. 
L'examen de l’action qu’exercent les traitements sur la valeur 
de B révèle également des changements singuliers. 
1 IlLest, en général, superflu d'indiquer la température à laquelle se 
rapporte le coefficient &, qui conserve la même valeur dans un très large 
intervalle ; mais, dans le cas des aciers au nickel, en raison de sa rapide 
variation, cette indication est nécessaire. 
